system: [SYSTEM]

user: 3. 结果与讨论 3.1. 在相同溶解氧含量下碳钢在除盐水中的腐蚀与pH值的关系 1) 表1为通过高压釜挂片试验得到的对除盐水不除氧时碳钢的腐蚀与pH值的关系。 由表1可知，20号碳钢在不除氧(氧含量在6895 µg/L左右)的100℃除盐水中，在试验的pH值范围内，测铁腐蚀速度远小于失重腐蚀速度，随pH值升高失重腐蚀速度明显减小。说明在100℃不除氧的除盐水中，提高pH值有利于减轻20号碳钢的腐蚀。 2) 表2为通过高压釜挂片试验得到的对除盐水除氧4 min、氧含量为1250 µg/L左右时碳钢的腐蚀与pH值的关系。 由表2可知，20号碳钢在部分除氧(氧含量在1250 µg/L左右)的100℃除盐水中，在试验的pH值范围内，测铁腐蚀速度远小于失重腐蚀速度，随pH值升高失重腐蚀速度和测铁腐蚀速度都是先稍微增大后明显减小。说明20号碳钢在100℃部分除氧的除盐水中，pH值调得不够高时腐蚀反而加重，pH值必须调得足够高腐蚀才会减轻。 3) 表3为通过高压釜挂片试验得到的对除盐水除氧14 min、氧含量为75.9 µg/L左右时碳钢的腐蚀与pH值的关系。 由表3可知，20号碳钢在大部分除氧(氧含量在75.9 µg/L左右)的100℃除盐水中，在试验的pH值范围内，测铁腐蚀速度远小于失重腐蚀速度，随pH值升高失重腐蚀速度先稍微增大后减小，测铁腐蚀速度是先明显增大后明显减小。说明20号碳钢在100℃大部分除氧的除盐水中，pH值调得不够高时腐蚀反而加重，pH值必须调得足够高腐蚀才会减轻。 4) 表4为通过高压釜挂片试验得到的对除盐水除氧30 min、氧含量为6.8 µg/L左右时碳钢的腐蚀与pH值的关系。 由表4可知，20号碳钢在几乎彻底除氧(氧含量在6.8 µg/L左右)的100℃除盐水中，在试验的pH值范围内，测铁腐蚀速度远小于失重腐蚀速度，随pH值升高失重腐蚀速度和测铁腐蚀速度都是先稍微增大后明显减小。说明20号碳钢在100℃几乎彻底除氧的除盐水中，pH值调得不够高时腐蚀反而加重，pH值必须调得足够高腐蚀才会减轻。 Table 1 The effect of pH value on the corrosion of carbon steel in the deionized water (oxygen content ≈ 6895 µg/L 氧含量/ (µg/L) pH DD/ (µS/cm) 表面积/(mm 2 ) 失重/(mg) 失重腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 铁含量/(µg/L) 测铁腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 6895 5.98 1.190 1293.7 9.0 0.8696 1441.87 0.0836 7.15 2.75 1124.1 6.9 0.7673 1658.07 0.0922 8.10 2.33 1261.3 6.9 0.6838 1508.67 0.0822 9.40 10.62 1163.5 4.5 0.4835 1198.27 0.0708 表1. 不除氧、氧含量为6895 µg/L左右时碳钢的腐蚀与pH值的关系 Table 2 The effect of pH value on the corrosion of carbon steel in the deionized water with oxygen content ≈ 1250 µg/ 氧含量/(µg/L) pH DD/ (µS/cm) 表面积/(mm 2 ) 失重/(mg) 失重腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 铁含量/(µg/L) 测铁腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 1250 5.98 1.235 1141.3 1.5 0.1643 267.07 0.0176 7.33 2.84 1147.4 1.7 0.1852 537.47 0.0351 8.54 2.17 1276.0 1.8 0.1763 880.93 0.0431 9.39 10.60 1151.1 1.0 0.1086 366.13 0.0199 表2. 除氧4 min、氧含量为1250 µg/L左右时碳钢的腐蚀与pH值的关系 Table 3 The effect of pH value on the corrosion of carbon steel in the deionized water with oxygen content ≈ 75.9 µg/ 氧含量/(µg/L) pH DD/(µS/cm) 表面积/(mm 2 ) 失重/(mg) 失重腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 铁含量/(µg/L) 测铁腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 75.9 6.02 1.327 1060.5 1.0 0.1179 164.20 0.0097 7.20 2.71 1108.5 1.1 0.1240 1073.40 0.0605 8.17 2.88 1294.4 1.2 0.1159 540.07 0.0287 9.32 10.50 1050.5 0.9 0.1071 466.97 0.0278 表3. 除氧14 min、氧含量为75.9 µg/L左右时碳钢的腐蚀与pH值的关系 Table 4 The effect of pH value on the corrosion of carbon steel in the deionized water with oxygen content ≈ 6.8 µg/ 氧含量/(µg/L) pH DD/(µS/cm) 表面积/(mm 2 ) 失重/(mg) 失重腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 铁含量/(µg/L) 测铁腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 6.8 6.02 1.23 1183.4 0.9 0.0951 501.37 0.0265 6.93 2.60 1204.8 1.0 0.1038 583.27 0.0303 8.09 5.53 1273.0 1.3 0.1135 911.20 0.0447 9.20 11.78 1102.3 0.7 0.0794 380.87 0.0216 表4. 除氧30 min、氧含量为6.8 µg/L左右时碳钢的腐蚀与pH值的关系 3.2. 在相同pH值除盐水中碳钢的腐蚀与溶解氧含量的关系 1) 表5为通过高压釜挂片试验得到的pH值为6.0左右的除盐水中碳钢的腐蚀与氧含量的关系。 由表5可知，20号碳钢在100℃不调pH值(6.0左右)的除盐水中，在试验的氧含量范围内，随氧含量减少腐蚀速度变小。说明在100℃不调pH值的除盐水中，减少氧含量有利于减轻20号碳钢的腐蚀。 2) 表6为通过高压釜挂片试验得到的pH值为7.0左右的除盐水中碳钢的腐蚀与氧含量的关系。 由表6可知，20号碳钢在100℃调pH值为7.0左右的除盐水中，在试验的氧含量范围内，测铁腐蚀速度远小于失重腐蚀速度，随氧含量减少失重腐蚀速度变小。说明在100℃调pH值为7.0左右的除盐水中，减少氧含量有利于减轻20号碳钢的腐蚀。 3) 表7为通过高压釜挂片试验得到的pH值为8.0~8.5的除盐水中碳钢的腐蚀与氧含量的关系。 由表7可知，20号碳钢在100℃调pH值为8.0~8.5的除盐水中，在试验的氧含量范围内，测铁腐蚀速度远小于失重腐蚀速度，随氧含量减少腐蚀速度先减小后变化不大。说明在100℃调pH值为8.0~8.5的除盐水中，减少氧含量有利于减轻20号碳钢的腐蚀。 4) 表8为通过高压釜挂片试验得到的pH值为9.0~9.5的除盐水中碳钢的腐蚀与氧含量的关系。 由表8可知，20号碳钢在100℃调pH值为9.0~9.5的除盐水中，在试验的氧含量范围内，测铁腐蚀速度远小于失重腐蚀速度，随氧含量减少腐蚀速度变小。说明在100℃调pH值为9.0~9.5的除盐水中，减少氧含量有利于减轻20号碳钢的腐蚀。 Table 5 The effect of oxygen content on the corrosion of carbon steel in the deionized water with pH 6. pH 氧含量/(µg/L) DD/ (µS/cm) 表面积/(mm 2 ) 失重/(mg) 失重腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 铁含量/(µg/L) 测铁腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 6.0 6895 1.190 1293.7 9.0 0.8696 1441.87 0.0836 1250 1.235 1141.3 1.5 0.1643 267.07 0.0176 75.9 1.327 1060.5 1.0 0.1179 164.20 0.0097 6.8 1.23 1183.4 0.9 0.0951 501.37 0.0265 表5. pH值为6.0左右时碳钢的腐蚀与氧含量的关系 Table 6 The effect of oxygen content on the corrosion of carbon steel in the deionized water with pH 7. pH 氧含量/(µg/L) DD/ (µS/cm) 表面积/(mm 2 ) 失重/(mg) 失重腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 铁含量/(µg/L) 测铁腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 7.0 6895 2.75 1124.1 6.9 0.7673 1658.07 0.0922 1250 2.84 1147.4 1.7 0.1852 537.47 0.0351 75.9 2.71 1108.5 1.1 0.1240 1073.40 0.0605 6.8 2.60 1204.8 1.0 0.1038 583.27 0.0303 表6. pH值为7.0左右时碳钢的腐蚀与氧含量的关系 Table 7 The effect of oxygen content on the corrosion of carbon steel in the deionized water with pH 8.0~8. pH 氧含量/(µg/L) DD/ (µS/cm) 表面积/(mm 2 ) 失重/(mg) 失重腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 铁含量/(µg/L) 测铁腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 8.0~8.5 6895 2.33 1261.3 6.9 0.6838 1508.67 0.0822 1250 2.17 1276.0 1.8 0.1763 880.93 0.0431 75.9 2.88 1294.4 1.2 0.1159 540.07 0.0287 6.8 5.53 1273.0 1.3 0.1135 911.20 0.0447 表7. pH值为8.0~8.5时碳钢的腐蚀与氧含量的关系 Table 8 The effect of oxygen content on the corrosion of carbon steel in the deionized water with pH 9.0~9. pH 氧含量/(µg/L) DD/ (µS/cm) 表面积/(mm 2 ) 失重/(mg) 失重腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 铁含量/(µg/L) 测铁腐蚀速度/(g/(m 2 ·h)) 9.0~9.5 6895 10.62 1163.5 4.5 0.4835 1198.27 0.0708 1250 10.60 1151.1 1.0 0.1086 366.13 0.0199 75.9 10.50 1050.5 0.9 0.1071 466.97 0.0278 6.8 11.78 1102.3 0.7 0.0794 380.87 0.0216 表8. pH值为9.0~9.5时碳钢的腐蚀与氧含量的关系